Th. Vogt, Uber die Flußspat- Yttrofluoritgruppe. 



13 



{YFa-TCaFo), mit vollständiger Mischbarkeit mit CaF^ und 

 unvollständiger mit dem YFa-reichen Komponenten, oder man hat 

 ein gewöhnliches Maximum der Mischkristallreihe. 



Ganz endgültig läßt sich diese Frage durch thermische 

 Analyse nicht entscheiden, wenn eine Umwandlung in der 

 festen Phase wie hier nicht vorliegt. Die Beobachtungen an 

 den Dünnschliffen lassen jedoch die letzte Deutung, daß eine 

 Mischkristallreihe mit Maximum vorliegt, als die wahrscheinliche 

 hervortreten. 



Eine genauere Besprechung der YFg-Seite des Diagramms 

 erlauben uns die vorliegenden Beobachtungen nicht. Es scheint 

 hier kein Eutektikum zwischen den regulären und den einachsigen 

 Phasen aufzutreten, sondern wahrscheinlich nur ein Umwand- 

 lungspunkt ( Knickpunkt ) . 



Wir bekommen somit ein Schmelzdiagramm, das aller Wahr- 

 scheinlichkeit nach durch die Kombination eines Maximums mit 

 dem Typus IV von Roozeboom ausgezeichnet ist. Ein solches 

 Diagramm scheint früher nicht bekannt gewesen zu sein, und 

 es verdiente deshalb eine mehr detaillierte Untersuchung, als 

 bei diesen nur orientierende Schmelzversuche gemacht werden 

 konnten. Die Möglichkeit derselben ist von Bakhuis-Roozeboom^ 

 erwähnt und läßt sich wärmetheoretisch aus Betrachtungen über 

 die C-Funktion ausleiten. Es ist die C-Kurve für fest in ihrem 

 linken Teil stärker gekrümmt als die C-Kurve für flüssig. In 

 Verbindung mit einem Eutektikum (Typus V, Roozeboom) 

 läßt sich aber ein Maximum (oder Minimum) nicht herleiten 

 (Roozeboom 1. c). 



Es war dann auch von Interesse, über das verwandte System 

 Ca F2 — Ce F3 unterrichtet zu sein. Nach privater Mitteilung von 

 Herrn Prof. Tammann ist dieses System in seinem Laboratorium 

 thermisch untersucht worden. Es ergab sich hier eine vollständige 

 Reihe von Mischkristallen zwischen den zwei Komponenten. 

 Durch das Entgegenkommen von Herrn Prof. Tammann konnte 

 ich Dünnschliffe von einigen Reguli der Reihe herstellen lassen. 

 Sie zeigen homogene isotrope Kristallskelette von jedenfalls 

 bis zum 55,8 % Ce F3. Die Lichtbrechung ist niedriger als die- 

 jenige des Kanadabalsams (1,54). 



1 Bakhuis-Roozeboom, Zeitschr. f. phys. Chemie. 30. 385. 



